SÉANCE DU f) AVRIL 1906. 891 



sec. Un four Schlœsing, porlé à sa tempéraUire niavima. permet de les ameiiei- à réac- 

 tion et à rtision. une pince tliernio-électrique introduite, une fois |)oiir toutes, dans un 

 de nos tubes de couiposiliou identic|ue, très fortement cliaudé, avant montré qu'ils 

 étaient capiiijles de supporter une température atteignant i/|5o°, sans se ramollii- au 

 point de laisser écliapper le contenu des nacelles. 



Nous avons pu préparer ainsi une série d'alliages à teneurs allant jusqu'à jS.ôo 

 pour 100 (*); alliages fondus, cassants, et d'autant plus que leur teneur est plus élevée; 

 nous avons réussi à en isoler : Fe- Mo renfermant 46,20 pour 100 de molybdène; Fe^ Mo- 

 à 53,37 pour 100; FeMo à 63, ao pour 100 et FeMo- à 77,45 pour loo(^). Ces corps 

 se caractérisent par leur forme quelquefois cristalline, par leur contraction (la diffé- 

 rence entre leur densité trouvée et leur densité calculée est assez grande), par leur 

 non-magnétisme; ils sont gris, insolubles dans l'acide clilorhvdrique et complèleiuent 

 solubles dans l'acide azotique froid ou chaud, étendu ou concentré. Point digne de 

 remarque : chacun d'eux se trouve au sein de ferronioh bdène renfermant du fer libre. 

 Ce fait, la même expérience répétée sur un grand nombre de lingots nous l'a rendu 

 manifeste : lorsque l'on traite ces derniers en jioudre par l'acide chlorhydrique étendu, 

 une action se déclare, rapide parfois, avec dégagement d'hvdrogéne; dès qu'elle cesse, 

 nous constatons que la liqueur d'attaque ne décèle que la présence du fer sans molyb- 

 dène. S'il en est ainsi, les ferromolybdènes non définis sont magnétiques. Nous en 

 avons soumis un certain nombre (plus de 20) à l'épreuve du barreau aimanté et 

 notre prévision est venue se confirmer d'une façon complète : tous nos ferromolybdènes 

 sont attirés plus ou moins. 



Conclusions. — 1° Par union directe du fer et du molybdène soit à l'état 

 naissant, soit à l'état libre, nous formons une série de ferromolybdènes 

 purs, fondus, atteignant des teneurs voisines de 80 pour 100; 2° ces ferro- 

 molybdènes abandonnent quatre corps répondant à des formules de com- 

 posés définis; '5° Fe-Mo doit constituer le composé défini inférieur suscep- 

 tible de prendre naissance dans les ferromolybdènes de synthèse, attendu 

 que d'un lingot à 12, k) pour 100 (renfermant suffisamment de fer pour 

 former Fe'-Mo), l'acide clilorhvdrique n'a pu dissoudre que du fer, sans 

 trace de molybdène et son action n'a cessé que lorsque le résidu a eu 

 atteint le titre de 4*>.20 pour 100. 



(') Nous avons même dépassé des teneurs de So pour 100, mais de tels culots, bien 

 que fondus, ne nous paraissaient pas d'une homogénéité parfaite. 



( - ) De plus, d'un lingot à 77,80 pour 100. par le chlorure cuivrique l'attaquant de 

 façon à le réduire de moitié, nous avons isolé la poudre grise FeMo' et cette dernière, 

 après avoir été rongée au\ trois quarts par Ir même liquide, laissait encore FeMo* 

 comme second résidu gris. 



